o 
— 2359 — 
cemento), tratando de sustituir a un cemento que se solidifi-- 
caba por fraguado y que podía ser poroso, otro que fijándose 
por fusión y enfriamiento pudiese ser más compacto, pero 
también hube de investigar las condiciones de alterabilidad 
del cemento empleado a base de plomo. En efecto, sucede 
en el cemento recién fraguado y más lentamente con el 
ya viejo, que si abandonamos unos trozos de este ce- 
mento bajo el agua destilada y al contacto del aire, se les 
ve cubrirse de una capa blanca que se destaca fácilmente 
por agitación, enturbiándose el agua, o, dicho de otro modo, 
que se verifica una hidrolisis del cemento, liberándose un 
poco de hidróxido de plomo que puede absorber anhidrido 
carbónico. Como por otra parte la glicerina es un cuer- 
po combustible, aunque difícilmente, hube de pensar en 
transformar ese cemento en otro más estable (*). Mi propó- 
sito era converfirle en un cemento completamente mineral, 
y a ello fuí conducido, pensando en el modo de endure- 
cer las pastillas de los acumuladores a base de plomo, en 
lo que tenía antigua experiencia. Al efecto, supuse que tra- 
tamientos sucesivos por ácido sulfúrico de concentración 
creciente, no sólo sulfetaria el óxido de plomo que hubie- 
se en exceso, sino que la afinidad del ácido sulfúrico por 
la glicerina para formar .con ella los ácidos sulfoglicéri- 
cos contribuiría a facilitar la transformación, al menos hasta 
cierta profundidad del cemento empleado, en sulfato plúm- 
bico (+**). 
Entonces emprendí unos ensayos comparativos entre dos 
eudio-erisúmetros, en uno de los cuales no se había hecho 
(*) En realidad la glicerina del cemento se quema a expensas del 
óxido de plomo que se reduce al estado metálico, cosa fácil de com- 
probar calentando en una llama una pastilla de cemento hasta su 
inflamación en un punto. 
(**) En una pastilla de glicerilato de plomo, partida en dos, des- 
pués de sometida a la sulfatación, lavada y seca, se observa que la 
capa de sulfato no llega a un milímetro de espesor. 
